PrintedCircuitBoard:ThruHole:Activation

= Ressources =
 * voir le protocole experimental d'origine.
 * Experimentation Peter ete 2014

Le Ca(H2PO2)2 est stocké en zone chimie. Voir Clement.

= Preparation du bain d'activation = Produits nécessaire:
 * eau distillée (70 ml + 50ml)
 * sulfate de cuivre (15g CuSO4)
 * hypophosphite de calcium (11g + 4-5g Ca(H2PO2)2)
 * hydroxide d'ammonium (20ml à 25% ; nota, on a du 13% au lab)
 * savon liquide (5-6ml)

Mode opératoire pour préparer la solution (demi proportions par rapport à l'original):
 * 1. dissoudre le sulfate de cuivre dans l'eau. Touiller jusqu'à ce que tout soit dissout). La solution prend une couleur bleu légère.
 * 2. ajouter l'hypophosphite de calcium et touiller gentillement pendant 3-4 minutes. Sédimentation qui change la couleur de la solution à blanc/bleu. Le sédiment est principalement du gypse. Il y a pas mal de sédiment, donc prendre un récipient assez grand (0.5L).
 * 3. filtrer la solution (papier filtre). Utiliser un gros entonnoir. La filtration prend du temps, être patient. La solution résultante est bleue clair.
 * 4. ajouter 50ml d'eau pour nettoyer le filtre.
 * 5. ajouter 20ml d'hydroxide d'ammonium à 25% (attention, ca pue: aérer). La solution devient bleu profond, quelques précipitations. Melanger et ne pas laisser à l'air libre.
 * 6. ajouter du savon liquide (5-6ml) et mélanger quelques secondes.
 * 7. ajouter 4-5g d'hypophosphite de calcium et touiller. Tout ne va pas se dissoudre.

Et hop! C'est pret! Stocker à l'abri (lumière, etc) dans un récipient fermé hermétiquement. remarque: le récipient du premier batch (boite plastique standard avec couvercle) n'était pas suffisamment hermétique, et la solution a séché! :(

Maintenance du bain: vérifier qu'il y a toujours un exces d'hypophosphite de calcium au fond du récipient. en ajouter quelques g si ce n'est pas le cas.

= Process =